I 



A N:o 1) Cber Derivate der Petrolcumjiontane. 89 



material vor der Natriiimbehandluiu/ mit Wasser iind Luft 

 einige Zeit geschiittelt. 



Versuch 23. 5 g frisch destilliertes rohcs Isopren, das ini Scheide- 

 trichter einige Stunden tuchtig unigeschiittelt worden war, wurden 

 mit 1 g Natrium 'A Tage lang in Abwesenheit von Luft ini Wasser- 

 bade erwärmt. Die FlUssigkeit blieb ziemlich leichtfliissig, so dass 

 die Polymerisation nur als wenig vorgeschritten erschien. Das Rohr 

 wurde deshalb nachher, ohne Abdestillieren des Unkondensierten, 

 auf 110° im Paraffinbad erhitzt. Es wurden 2,4 g einer ätherlös- 

 lichen, lichtgelben, balsamartigen und sehr zähfiiissigen Substanz 

 sowie 0,3 g eines kautschukartigen, in Äther unlöslichen Körpers 

 erhalten. Der unkondensierte Kohlenwasserstoff, (1 . g), der bei 

 37,5 — 39° siedete, war wie friiher vorher iiberdestilliert worden. 



Versuch 24. Eine Probe von 5 g mit Wasser in Gegenwart von 

 Luft geschiitteltem Isopren und 1 g Natrium wurden 1 Tag lang 

 imler Abschluss von Luft bei etwas erhöhter Temperatur (125 — 130°) 

 erhitzt. Es wurde nur Ätherlösliches in Form einer dunkelgelben 

 etwas balsamartigen Substanz (3,i g) erhalten. Der abdestillierte 

 Kohlenwasserstoff (1,7 g) siedete bei 37 — 38°. 



Wie ersichtlich, giebt die Aiiweiidung von mit Wasser 

 und Luft geschiitteltem Isopren fast dasselbe Resuttcd wie 

 das frisch destillierte, nur mit dem Unterschied, dass immer 

 etwas ätlierunlöslicher kautschukartiger Körper entsteht. Das- 

 selbe ging aus folgendem 



Versuch 31 hervor, worin eine etwas niedrigere Tem- 

 peratur angew^andt wurde. 



10 g Isopren, das mit Wasser und Luft unigeschiittelt worden 

 war, wurden nachher unter Abschluss von Luft im Paraffinbad 

 10 Tage auf 60 — 70° erhitzt. Der abdestillierte Kohlenwasserstoff 

 (3,2 g) sött bei 36,5 — 38° (748 mm). Dann wurde das Erhitzen 2 

 Tage lang auf 110—120° fortgesetzt. Es entstanden 5,7 g dunkel- 

 braunen, etwas balsamartigen Semikautschuks so wie 0, 12 g in Ather 

 unlöslicher Substanz. 



Das Umschiitteln mit reinem Sauerstoff und Wasser 

 veränderte nur wenig das Resultat. Im 



Versuch 28 gaben 5 g derart behandeltes Isopren und 1 g Na- 

 trium, 3 Tage ohne Luft im Wasserbad und, nach Abdestillieren 

 von 1,5 g bei 37 — 38,5° siedenden Kohlenwasserstoff, 1 Tag auf 

 110° erhitzt, 2,76 g gelbbrauner, äthcrlöslicher Semikautschuk und 

 0,2 g recht klebriges, in Äther unlösliches kautschukartiges Produkt. 



